着応力度を求めることを目的としたものである。従って,ひび割れ荷重が明瞭に把握できるように,無補強のコンクリート供試体からの引抜き試験としたものである。コンクリートは一層の厚さを10cm以下として,ほぼ相等しい層に分けて打込む。合にも,この試験方法を準用することができる。2101)についてングを行い,型枠側面を軽くたたく。供試体は,表1に示す立方体供試体とし,表に示す以外の鉄筋を試験する場合には,一辺の長さを鉄筋の公称直径の6倍とする。型枠は,材齢2日で取り外し,その後,試験時まで温度20&plusmn;3°Cの水中で養生する。引抜き試験用測定装置を図に示す。系の校正・検証方法)に規定するものとする。載荷板の穴の直径は,鉄筋の直径の2倍とす2る。荷重は,衝撃を与えないように一様な速度で〇コンクリートの打ち込み加えなければならない。2以下となるようにする。絶つための適当な処置を施し,鉄筋が載荷面に垂直となるように型枠内に水平に設置する。